152 



TRITOMITE. 













a 



b 



c 





Oxyg. 



Rapp. 



Silice 



48,78 



21,30 



19,18 





10,22 



2 



Oxyde céreux 



31,05 



58,50 



64,55 



9,56 \ 







Ox. de lanthane et de didyme 



39,04 



8,47 



7,28 



1,07 ( 



14,34 



2 



Chaux 



» 



1,23 



1,34 



0,37 | 



Oxyde ferreux 



0,48 



4,98 



1,54 



0,34] 







Eau 



10,65 



5,52 



5,71 





5,07 



4 



100,00 4 00,00 99,57 



La cérérite paraît constituer plutôt une roche qu'un minéral sim- 

 ple, formant, avec chalcopyrite, une couche dans le gneiss a la mine 

 de Saint-Gôrans ou Bastnàs, près Riddarhytta en Suède; elle est sou- 

 vent accompagnée et même pénétrée par de l'actinote, de l'asbeste, 

 du mica, du talc, de la molybdénite, de la galène, de la pyrite, de la 

 Linnéite, du sulfure et du tellurure de bismuth, de l'Allanite et 

 quelques autres minéraux cérifères. Outre les divers éléments con- 

 statés par les analyses ci-dessus, M. Damour y a encore rencontré : 

 de l'oxyde de manganèse, de la magnésie, de la potasse, de l'oxyde 

 d'urane et de l'acide carbpnique. 



Hermann avait donné le nom d'ochroïte à une substance dans 

 laquelle Klaproth avait trouvé autrefois 34,5 p. 100 de silice et 

 5 p. 100 d'eau, mais elle ne paraît être qu'une cérérite mélangée de 

 quartz. 



TRITOMITE; Weîbye. 



Cubique- Tétraèdres à faces ternes. Sans clivage. Cassure con- 

 choïdale. Opaque ou translucide sur les bords. Éclat vitreux, mé- 

 talloïde dans la cassure. Brun foncé. Poussière brun jaunâtre. 

 Très-fragile. Dur. = 5,5. Dens. = 4,16 à 4,66 d'après Berlin ; 

 3,908 d'après Forbes. 



Dans le matras, donne de l'eau et une trace de fluor. Au chalu- 

 meau, devient blanche, se gonfle un peu, se fendille et éclate quelque- 

 fois avec bruit. Avec le borax, dans la flamme extérieure, forme 

 un verre jaune rouge a chaud, presque incolore a froid. Soluble 

 en faisant gelée dans l'acide chlorhydrique, avec dégagement de 

 chlore. 



Analyses approximatives : a, par Berlin; 6, par Forbes. 







a 



b 



Silice 





20,43 



24,16 



Acides stannique et tung 



stique 



4,62 



3,95 



Oxyde de cérium 





40,36 



37,64 



Oxyde de lanthane 





45,14 



4 2,44 



Yttria 





0,46 



4,64 



Chaux 





5,45 



4,04 



